TIMWORK-inc/kds-kcs-standards huggingface dataset:
부표 2.11 일반 중방식 도장(세라믹계 우레탄 마감 TypeⅢ, 아연알루미늄 용사)

구분

공정

도료명칭 또는벙법

추천도막두께 (㎛)

도장

횟수

비고

교량외부

1차 표면처리

SSPC-SP10

샵프라이머

무기질 아연말 샵프라이머

20

1

2차 표면처리

SSPC-SP10

공장

도장

제1층

아연알루미늄용사

100

1

제2층

미스트코트

75

1

제3층

세라믹계 방식도료

1

제4층

세라믹계 우레탄

40

1

공장/

현장도장

제5층

세라믹계 우레탄

35

1

계

250

교량내부

1차 표면처리

SSPC-SP10

샵프라이머

무기질 아연말 샵프라이머

20

2차 표면처리

SSPC-SP10

공장

도장

제1층

아연알루미늄용사

100

1

제2층

미스트코트

120

1

제3층

세라믹계 방식도료

1

계

220

연결판

(내외부)

표면처리

SSPC-SP10

공장

도장

제1층

아연알루미늄용사

100

1

계

100

교량외부

볼트

및

연결판

표면

처리

연결판

SSPC-SP3

볼트

아연알루미늄피막처리

현장

도장

제1층

세라믹계 방식도료

50

1

제2층

세라믹계 방식도료

50

1

제3층

세라믹계 우레탄

25

1

제4층

세라믹계 우레탄

25

1

계

150

교량내부

볼트

및

연결판

표면

처리

연결판

SSPC-SP3

볼트

아연알루미늄피막처리

현장

도장

제1층

세라믹계 방식도료

60

1

제2층

세라믹계 방식도료

60

1

계

120

콘크리트접합부위

표면처리

SSPC-SP10

공장

도장

제1층

아연알루미늄용사

100

1

계

100

주 1) 구조물 단부(모서리)의 경우 품질관리를 위해 아연알루미늄 용사 도장 전에 조면 형성제(아연알루미늄업계 추천)를 30 ㎛ 사용할 수 있다.
부표 2.12 일반 중방식 도장(세라믹계 우레탄 마감 TypeⅢ, 아연알루미늄 용사)의 부분 보수도장

구분

공정

구도장계

도료 및 표면처리

도막

두께

(㎛)

도료 및 표면처리

도막

두께

(㎛)

교량외부

(볼트 및

연결판 포함)

표면

처리

SSPC-SP3

SSPC-SP10

제1층

아연알루미늄용사

(세라믹계 방식도료)

세라믹계 방식도료

(터치업)

75

세라믹계 방식도료

75

제2층

세라믹계 방식도료

세라믹계

방식도료

(터치업)

75

세라믹계 방식도료

75

제3층

세라믹계 우레탄

세라믹계 우레탄

40

세라믹계 우레탄

40

제4층

세라믹계 우레탄

세라믹계 우레탄

35

세라믹계 우레탄

35

교량 내부

(볼트 및 연결판 포함)

표면

처리

SSPC-SP3

제1층

아연알루미늄

용사

세라믹계 방식도료

(터치업)

75

제2층

세라믹계 방식도료

세라믹계 방식도료

120
부표 2.13 일반 중방식 도장( 실록산계 마감 TypeⅠ)

구분

공정

도료명칭 또는벙법

추천도막두께 (㎛)

도장

횟수

비고

교량외부

1차 표면처리

SSPC - SP 10

샵 프라이머

무기질 아연말 샵프라이머

20

1

2차 표면처리

SSPC - SP 10

공장도장

제1층

무기질 아연말 도료

75

1

제2층

미스트 코트

80

1

제3층

고고형분 에폭시계 도료

1

제4층

실록산계 도료

30

1

공장 /

현장도장

제5층

실록산계 도료

30

1

계

215

교량내부

1차 표면처리

SSPC - SP10

샵 프라이머

무기질 아연말 샵프라이머

20

1

2차 표면처리

SSPC - SP10

공장

도장

제1층

무기질 아연말도료

75

1

제2층

미스트 코트

100

1

제3층

고고형분

에폭시계 도료

1

계

175

연결판

(내.외부)

표면처리

SSPC - SP 10

공장도장

제1층

무기질 아연말 도료

75

1

계

75

교량외부

볼트 및

연결판

표면처리

연결판

SSPC - SP 3

볼 트

아연알루미늄피막 처리

현장도장

제1층

에폭시계 방청도료

75

1

제2층

고고형분

에폭시계 도료

80

1

제3층

실록산계 도료

30

1

제4층

실록산계 도료

30

1

계

215

교량내부

볼트 및

연결판

표면처리

연결판

SSPC - SP3

볼트

아연알루미늄 피막처리

현장도장

제1층

에폭시계 방청도료

75

1

제2층

고고형분 에폭시계 도료

100

1

계

175

콘크리트

접합부위

표면처리

SSPC - SP 10

공장도장

제1층

무기질 아연말 도료

75

1

계

75
부표 2.14 일반 중방식 도장(실록산계 마감 TypeⅠ)의 부분보수 도장

구분

공정

구도장계

도료 및 표면처리

도막

두께

(㎛)

도료 및 표면처리

도막

두께

(㎛)

교량외부

(볼트 및

연결판 포함)

표면

처리

SSPC-SP3

SSPC-SP10

제1층

무기질 아연말 도료

에폭시계 방청 도료

(터치업)

75

에폭시계 방청 도료

75

제2층

고고형분 에폭시계 도료

고고형분 에폭시계 도료

(터치업)

80

고고형분 에폭시계 도료

80

제3층

실록산계 도료

실록산계 도료

30

실록산계 도료

30

제4층

실록산계 도료

실록산계 도료

30

실록산계 도료

30

교량내부

(볼트 및 연결판 포함)

표면

처리

SSPC-SP3

제1층

무기질 아연말 도료

에폭시계 방청 도료

(터치업)

75

제2층

고고형분 에폭시계 도료

고고형분 에폭시계 도료

100
부표 2.15 일반 중방식도장 (실록산계 마감 TypeⅡ)

구분

공정

도료명칭 또는벙법

추천도막두께 (㎛)

도장

횟수

비고

교량외부

1차 표면처리

SSPC - SP10

샵 프라이머

무기질 아연말 샵프라이머

20

1

2차 표면처리

SSPC - SP10

공장도장

제1층

무기질 아연말 도료

75

1

제2층

미스트 코트

100

1

제3층

고고형분 에폭시계 도료

1

제4층

실록산계 도료

40

1

공장/

현장도장

제5층

실록산계 도료

40

1

계

255

교량내부

1차 표면처리

SSPC - SP10

샵 프라이머

무기질 아연말

샵프라이머

20

1

2차 표면처리

SSPC - SP10

공장

도장

제1층

무기질 아연말도료

75

1

제2층

미스트 코트

150

1

제3층

고고형분 에폭시계도료

1

제4층

고고형분 에폭시계도료

150

계

375

연결판

(내.외부)

표면처리

SSPC - SP10

공장도장

제1층

무기질 아연말 도료

75

1

계

75

교량외부

볼트 및

연결판

표면처리

연결판

SSPC - SP3

볼 트

아연알루미늄피막 처리

현장도장

제1층

에폭시계 방청도료

75

1

제2층

고고형분 에폭시계 도료

100

1

제3층

실록산계 도료

40

1

제4층

실록산계 도료

40

1

계

255

교량내부

볼트 및

연결판

표면

처리

연결판

SSPC - SP3

볼트

아연알루미늄피막처리

현장

도장

제1층

에폭시계 방청도료

75

1

제2층

고고형분 에폭시계도료

150

1

제3층

고고형분 에폭시계도료

150

계

275

콘크리트

접합부위

표면처리

SSPC - SP10

공장도장

제1층

무기질 아연말 도료

75

1

계

75
부표 2.16 일반 중방식도장 (실록산계 마감 Type Ⅱ)의 부분 보수도장

구분

공정

구도장계

도료 및 표면처리

도막

두께

(㎛)

도료 및 표면처리

도막

두께

(㎛)

교량외부

(볼트 및

연결판 포함)

표면

처리

SSPC-SP3

SSPC-SP10

제1층

무기질

아연말 도료

에폭시계 방청 도료

(터치업)

75

에폭시계 방청 도료

75

제2층

고고형분 에폭시계 도료

고고형분 에폭시계 도료

(터치업)

100

고고형분 에폭시계 도료

100

제3층

실록산계 도료

실록산계 도료

40

실록산계 도료

40

제4층

실록산계 도료

실록산계 도료

40

실록산계 도료

40

교량내부

(볼트 및 연결판 포함)

표면

처리

SSPC-SP3

제1층

무기질 아연말 도료

에폭시계 방청 도료

(터치업)

75

제2층

고고형분 에폭시계 도료

고고형분 에폭시계 도료

(터치업)

150

제3층

고고형분 에폭시계 도료

고고형분 에폭시계 도료

150

주 1) 터치업 도료는 구도장계와의 경계면에서 과도하게 중첩 도장이 되지 않도록 주의한다.
부표 2.17 일반 중방식 도장( 실록산계 마감 TypeⅢ, 아연알루미늄 용사)

구분

공정

도료명칭 또는벙법

추천도막두께 (㎛)

도장

횟수

비고

교량외부

1차 표면처리

SSPC - SP 10

샵 프라이머

무기질 아연말 샵프라이머

20

1

2차 표면처리

SSPC - SP 10

공장도장

제1층

아연알루미늄용사

100

1

제2층

미스트 코트

80

1

제3층

고고형분 에폭시계 도료

1

제4층

실록산계 도료

30

1

공장 /

현장도장

제5층

실록산계 도료

30

1

계

240

교량내부

1차 표면처리

SSPC - SP10

샵 프라이머

무기질 아연말 샵프라이머

20

1

2차 표면처리

SSPC - SP10

공장

도장

제1층

아연알루미늄용사

100

1

제2층

미스트 코트

100

1

제3층

고고형분

에폭시계 도료

1

계

200

연결판

(내.외부)

표면처리

SSPC - SP 10

공장도장

제1층

아연알루미늄용사

100

1

계

100

교량외부

볼트 및

연결판

표면처리

연결판

SSPC - SP 3

볼 트

아연알루미늄피막 처리

현장도장

제1층

에폭시계 방청도료

75

1

제2층

고고형분

에폭시계 도료

80

1

제3층

실록산계 도료

30

1

제4층

실록산계 도료

30

1

계

215

교량내부

볼트 및

연결판

표면처리

연결판

SSPC - SP3

볼트

아연알루미늄 피막처리

현장도장

제1층

에폭시계 방청도료

75

1

제2층

고고형분 에폭시계 도료

100

1

계

175

콘크리트

접합부위

표면처리

SSPC - SP 10

공장도장

제1층

아연알루미늄용사

100

1

계

100

주 1) 구조물 단부(모서리)의 경우 품질관리를 위해 아연알루미늄 용사 도장 전에 조면 형성제 (아연알루미늄업계 추천)를 30 ㎛ 사용할 수 있다.
부표 2.18 일반 중방식 도장(실록산계 마감 TypeⅢ, 아연알루미늄 용사)의 부분보수 도장

구분

공정

구도장계

도료 및 표면처리

도막

두께

(㎛)

도료 및 표면처리

도막

두께

(㎛)

교량외부

(볼트 및

연결판 포함)

표면

처리

SSPC-SP3

SSPC-SP10

제1층

아연알루미늄용사

에폭시계 방청 도료

(터치업)

75

에폭시계 방청 도료

75

제2층

고고형분 에폭시계 도료

고고형분 에폭시계 도료

(터치업)

80

고고형분 에폭시계 도료

80

제3층

실록산계 도료

실록산계 도료

30

실록산계 도료

30

제4층

실록산계 도료

실록산계 도료

30

실록산계 도료

30

교량내부

(볼트 및 연결판 포함)

표면

처리

SSPC-SP3

제1층

아연알루미늄용사

에폭시계 방청 도료

(터치업)

75

제2층

고고형분 에폭시계 도료

고고형분 에폭시계 도료

100

제3층

고고형분 에폭시계 도료

고고형분 에폭시계 도료

150
부표 2.19 일반 중방식도장 (불소 수지계 마감 TypeⅠ)

구분

공정

도료명칭 또는벙법

추천도막

두께 (㎛)

도장

횟수

비고

교량외부

1차 표면처리

SSPC - SP10

샵 프라이머

무기질 아연말 샵프라이머

20

1

2차 표면처리

SSPC - SP10

공장

도장

제1층

아연알루미늄용사

75

1

제2층

미스트 코트

100

1

제3층

고고형분 에폭시계도료

1

제4층

불소수지계 도료

25

1

현장 /

공장도장

제5층

불소수지계 도료

25

1

계

225

교량내부

1차 표면처리

SSPC - SP10

샵 프라이머

무기질 아연말

샵프라이머

20

1

2차 표면처리

SSPC - SP10

공장

도장

제1층

아연알루미늄용사

75

1

제2층

미스트 코트

150

1

제3층

고고형분 에폭시계 도료

1

제4층

고고형분 에폭시계 도료

150

계

375

연결판

(내·외부)

표면처리

SSPC - SP10

공장도장

제1층

아연알루미늄용사

75

1

계

75

교량외부

볼트 및

연결판

표면

처리

연결판

SSPC - SP3

볼트

아연알루미늄피막처리

현장

도장

제1층

에폭시계 방청도료

75

1

제2층

고고형분 에폭시계 도료

100

1

제3층

불소수지계 도료

25

1

제4층

불소수지계 도료

25

1

계

225

교량내부

볼트 및

연결판

표면

처리

연결판

SSPC - SP3

볼트

아연알루미늄 피막처리

현장

도장

제1층

에폭시계 방청도료

75

1

제2층

고고형분 에폭시계 도료

150

1

제3층

고고형분 에폭시계 도료

150

계

375

콘크리트 접합부위

표면처리

SSPC - SP10

공장도장

제1층

아연알루미늄용사

75

1

계

75
부표 2.20 일반 중방식도장 (불소수지계 마감 TypeⅠ)의 부분 보수도장

구분

공정

구도장계

도료 및 표면처리

도막

두께

(㎛)

도료 및 표면처리

도막

두께

(㎛)

교량외부

(볼트 및

연결판 포함)

표면

처리

SSPC-SP3

SSPC-SP10

제1층

아연알루미늄용사

에폭시계 방청 도료 (터치업)

75

에폭시계 방청 도료

75

제2층

고고형분 에폭시계 도료

(후막형 에폭시계 도료)

고고형분 에폭시계 도료 (터치업)

100

고고형분 에폭시계 도료

100

제3층

불소수지계 도료

(자연건조형 불소수지 도료)

불소 수지계 도료

25

불소 수지계 도료

25

제4층

불소수지계 도료

(자연건조형 불소수지 도료)

불소 수지계 도료

25

불소 수지계 도료

25

교량내부

(볼트 및 연결판 포함)

표면

처리

SSPC-SP3

제1층

아연알루미늄용사

에폭시계 방청 도료

(터치업)

75

제2층

고고형분

에폭시계 도료

(콜탈 에폭시계 도료)

(타르 에폭시계 도료)

(고고형분 후막형 에폭시계 도료)

고고형분 에폭시계 도료 (터치업)

150

제3층

고고형분

에폭시계 도료

(콜탈 에폭시계 도료)

(타르 에폭시계 도료)

(고고형분 후막형 에폭시계 도료)

고고형분 에폭시계 도료

150

주 1) 터치업 도료는 구도장계와의 경계면에서 과도하게 중첩 도장이 되지 않도록 주의한다.
부표 2.21 일반 중방식도장 (불소수지계 마감 TypeⅡ, 아연알루미늄 용사)

구분

공정

도료명칭 또는벙법

추천도막

두께 (㎛)

도장

횟수

비고

교량외부

1차 표면처리

SSPC - SP10

샵 프라이머

무기질 아연말 샵프라이머

20

1

2차 표면처리

SSPC - SP10

공장

도장

제1층

무기질 아연말도료

100

1

제2층

미스트 코트

100

1

제3층

고고형분 에폭시계도료

1

제4층

불소수지계 도료

25

1

현장 /

공장도장

제5층

불소수지계 도료

25

1

계

225

교량내부

1차 표면처리

SSPC - SP10

샵 프라이머

무기질 아연말

샵프라이머

20

1

2차 표면처리

SSPC - SP10

공장

도장

제1층

무기질 아연말도료

100

1

제2층

미스트 코트

150

1

제3층

고고형분 에폭시계 도료

1

제4층

고고형분 에폭시계 도료

150

계

375

연결판

(내.외부)

표면처리

SSPC - SP10

공장도장

제1층

무기질 아연말 도료

100

1

계

100

교량외부

볼트 및

연결판

표면

처리

연결판

SSPC - SP3

볼트

아연알루미늄피막처리

현장

도장

제1층

에폭시계 방청도료

75

1

제2층

고고형분 에폭시계 도료

100

1

제3층

불소수지계 도료

25

1

제4층

불소수지계 도료

25

1

계

225

교량내부

볼트 및

연결판

표면

처리

연결판

SSPC - SP3

볼트

아연알루미늄 피막처리

현장

도장

제1층

에폭시계 방청도료

75

1

제2층

고고형분 에폭시계 도료

150

1

제3층

고고형분 에폭시계 도료

150

계

375

콘크리트 접합부위

표면처리

SSPC - SP10

공장도장

제1층

무기질 아연말 도료

100

1

계

100

주 1) 구조물 단부(모서리)의 경우 품질관리를 위해 아연알루미늄 용사 도장 전에 조면 형성제(아연알루미늄업계 추천)를 30 ㎛ 사용할 수 있다.
부표 2.22 일반 중방식도장 (불소수지계 마감TypeⅡ, 아연알루미늄 용사)의 부분 보수도장

구분

공정

구도장계

도료 및 표면처리

도막

두께

(㎛)

도료 및 표면처리

도막

두께

(㎛)

교량외부

(볼트 및

연결판 포함)

표면

처리

SSPC-SP3

SSPC-SP10

제1층

아연알루미늄용사

에폭시계 방청 도료 (터치업)

75

에폭시계 방청 도료

75

제2층

고고형분 에폭시계 도료

(후막형 에폭시계 도료)

고고형분 에폭시계 도료 (터치업)

100

고고형분 에폭시계 도료

100

제3층

불소수지계 도료

(자연건조형 불소수지 도료)

불소 수지계 도료

25

불소 수지계 도료

25

제4층

불소수지계 도료

(자연건조형 불소수지 도료)

불소 수지계 도료

25

불소 수지계 도료

25

교량내부

(볼트 및 연결판 포함)

표면

처리

SSPC-SP3

제1층

아연알루미늄용사

에폭시계 방청 도료

(터치업)

75

제2층

고고형분 에폭시계 도료

(고고형분 후막형 에폭시계 도료)

고고형분 에폭시계 도료 (터치업)

150

제3층

고고형분 에폭시계 도료

(고고형분 후막형 에폭시계 도료)

고고형분 에폭시계 도료

150

주 1) 터치업 도료는 구도장계와의 경계면에서 과도하게 중첩 도장이 되지 않도록 주의한다.
3. 친환경 중방식 도장
부표 3.1 친환경 중방식 도장 (수용성 우레탄계 마감 TypeⅠ)

구분

공정

도료명칭 또는벙법

추천도막

두께 (㎛)

도장

횟수

비고

교량외부

1차 표면처리

SSPC - SP10

샵 프라이머

무기질 아연말샵프라이머

20

1

2차 표면처리

SSPC - SP10

공장도장

제1층

수용성 무기질 아연말 도료

75

1

제2층

미스트 코트

80

1

제3층

수용성 에폭시계 도료

1

제4층

수용성 우레탄계 도료

30

1

공장/현장도장

제5층

수용성 우레탄계 도료

30

1

계

215

교량내부

1차 표면처리

SSPC - SP10

공 장

도 장

제1층

수용성 무기질 아연말 도료

75

1

제2층

미스트 코트

80

1

제3층

수용성 에폭시계 도료

1

계

155

연결판

(내, 외부)

표면처리

SSPC - SP10

공장도장

제1층

수용성 무기질 아연말 도료

75

1

계

75

교량외부

볼트 및

연결판

표면처리

연결판

SSPC - SP3

볼트

아연알루미늄피막처리

현장도장

제1층

수용성 에폭시계 방청도료

75

1

제2층

수용성 에폭시계 도료

80

1

제3층

수용성 우레탄계 도료

30

1

제4층

수용성 우레탄계 도료

30

1

계

215

교량내부

볼트 및

연결판

표면처리

연결판

SSPC - SP3

볼트

아연알루미늄피막처리

현장도장

제1층

수용성 에폭시계 방청도료

75

1

제2층

수용성 에폭시계 도료

80

1

계

155

콘크리트

접합부위

표면처리

SSPC - SP10

공장도장

제1층

수용성 무기질 아연말 도료

75

1

계

75
부표 3.2 친환경 중방식 도장(수용성 우레탄계 마감 TypeⅠ)의 부분 보수도장

구분

공정

구도장계

도료 및 표면처리

도막

두께

(㎛)

도료 및 표면처리

도막

두께

(㎛)

교량외부

(볼트 및

연결판 포함)

표면

처리

SSPC-SP3

SSPC-SP10

제1층

수용성 무기질

아연말 도료

수용성 에폭시계 도료

(터치업)

75

수용성 에폭시계 도료

75

제2층

수용성 에폭시계 도료

수용성 에폭시계 도료

(터치업)

100

수용성 에폭시계 도료

100

제3층

수용성 우레탄계 도료

수용성 우레탄계 도료

30

수용성 우레탄계 도료

30

제4층

수용성 우레탄계 도료

수용성 우레탄계 도료

30

수용성 우레탄계 도료

30

교량내부

(볼트 및

연결판 포함)

표면

처리

SSPC-SP3

제1층

수용성 무기질 아연말 도료

수용성 에폭시계 도료

(터치업)

75

제2층

수용성 에폭시계 도료

수용성 에폭시계 도료

100

제3층

고고형분 에폭시계 도료

(고고형분 후막형 에폭시계 도료)

고고형분 에폭시계 도료

150

주 1) 터치업 도료는 구도장계와의 경계면에서 과도하게 중첩 도장이 되지 않도록 주의하여야 한다.
부표 3.3 친환경 중방식 도장(수용성 우레탄계 마감 TypeⅡ)

구분

공정

도료명칭 또는벙법

추천도막

두께 (㎛)

도장

횟수

비고

교량외부

1차 표면처리

SSPC - SP10

샵 프라이머

무기질 아연말샵프라이머

20

1

2차 표면처리

SSPC - SP10

공장도장

제1층

수용성 무기질 아연말 도료

75

1

제2층

미스트 코트

100

1

제3층

수용성 에폭시계 도료

1

제4층

수용성 우레탄계 도료

40

1

공장/현장도장

제5층

수용성 우레탄계 도료

40

1

계

255

교량내부

1차 표면처리

SSPC - SP10

공 장

도 장

제1층

수용성 무기질 아연말 도료

75

1

제2층

미스트 코트

100

1

제3층

수용성 에폭시계 도료

1

계

175

연결판

(내, 외부)

표면처리

SSPC - SP10

공장도장

제1층

수용성 무기질 아연말 도료

75

1

계

75

교량외부

볼트 및

연결판

표면처리

연결판

SSPC - SP3

볼트

아연알루미늄피막처리

현장도장

제1층

수용성 에폭시계 방청도료

75

1

제2층

수용성 에폭시계 도료

100

1

제3층

수용성 우레탄계 도료

40

1

제4층

수용성 우레탄계 도료

40

1

계

255

교량내부

볼트 및

연결판

표면처리

연결판

SSPC - SP3

볼트

아연알루미늄피막처리

현장도장

제1층

수용성 에폭시계 방청도료

75

1

제2층

수용성 에폭시계 도료

100

1

계

175

콘크리트

접합부위

표면처리

SSPC - SP10

공장도장

제1층

수용성 무기질 아연말 도료

75

1

계

75
부표 3.4 일반 중방식 도장(수용성 우레탄계 마감 TypeⅡ)의 부분 보수도장

구분

공정

구도장계

도료 및 표면처리

도막

두께

(㎛)

도료 및 표면처리

도막

두께

(㎛)

교량외부

(볼트 및

연결판 포함)

표면

처리

SSPC-SP3

SSPC-SP10

제1층

수용성 무기질

아연말 도료

수용성 에폭시계 도료

(터치업)

75

수용성 에폭시계 도료

75

제2층

수용성 에폭시계 도료

수용성 에폭시계 도료

(터치업)

100

수용성 에폭시계 도료

100

제3층

수용성 우레탄계 도료

수용성 우레탄계 도료

30

수용성 우레탄계 도료

30

제4층

수용성 우레탄계 도료

수용성 우레탄계 도료

30

수용성 우레탄계 도료

30

교량내부

(볼트 및 연결판 포함)

표면

처리

SSPC-SP3

제1층

수용성 무기질 아연말 도료

수용성 에폭시계 도료

(터치업)

75

제2층

수용성 에폭시계 도료

수용성 에폭시계 도료

100
부표 3.5 친환경 중방식 도장 (수용성 우레탄계 마감 TypeⅢ, 아연알루미늄 용사)

구분

공정

도료명칭 또는벙법

추천도막

두께 (㎛)

도장

횟수

비고

교량외부

1차 표면처리

SSPC - SP10

샵 프라이머

무기질 아연말샵프라이머

20

1

2차 표면처리

SSPC - SP10

공장도장

제1층

아연알루미늄 용사

100

1

제2층

미스트 코트

80

1

제3층

수용성 에폭시계 도료

1

제4층

수용성 우레탄계 도료

30

1

공장/현장도장

제5층

수용성 우레탄계 도료

30

1

계

240

교량내부

1차 표면처리

SSPC - SP10

공 장

도 장

제1층

아연알루미늄 용사

100

1

제2층

미스트 코트

80

1

제3층

수용성 에폭시계 도료

1

계

180

연결판

(내, 외부)

표면처리

SSPC - SP10

공장도장

제1층

아연알루미늄 용사

100

1

계

100

교량외부

볼트 및

연결판

표면처리

연결판

SSPC - SP3

볼트

아연알루미늄피막처리

현장도장

제1층

수용성 에폭시계 방청도료

75

1

제2층

수용성 에폭시계 도료

80

1

제3층

수용성 우레탄계 도료

30

1

제4층

수용성 우레탄계 도료

30

1

계

215

교량내부

볼트 및

연결판

표면처리

연결판

SSPC - SP3

볼트

아연알루미늄피막처리

현장도장

제1층

수용성 에폭시계 방청도료

75

1

제2층

수용성 에폭시계 도료

80

1

계

155

콘크리트

접합부위

표면처리

SSPC - SP10

공장도장

제1층

수용성 무기질 아연말 도료

100

1

계

100

주 1) 구조물 단부(모서리)의 경우 품질관리를 위해 아연알루미늄 용사 도장 전에 조면 형성제(아연알루미늄업계 추천)를 30 ㎛ 사용할 수 있다.
부표 3.6 친환경 중방식 도장(수용성 우레탄계 마감 Type Ⅲ,아연알루미늄 용사)의 부분 보수도장

구분

공정

구도장계

도료 및 표면처리

도막

두께

(㎛)

도료 및 표면처리

도막

두께

(㎛)

교량외부

(볼트 및

연결판 포함)

표면

처리

SSPC-SP3

SSPC-SP10

제1층

아연알루미늄 용사

수용성 에폭시계 도료

(터치업)

75

수용성 에폭시계 도료

75

제2층

수용성 에폭시계 도료

수용성 에폭시계 도료

(터치업)

100

수용성 에폭시계 도료

100

제3층

수용성 우레탄계 도료

수용성 우레탄계 도료

30

수용성 우레탄계 도료

30

제4층

수용성 우레탄계 도료

수용성 우레탄계 도료

30

수용성 우레탄계 도료

30

교량내부

(볼트 및

연결판 포함)

표면

처리

SSPC-SP3

제1층

아연알루미늄 용사

수용성 에폭시계 도료

(터치업)

75

제2층

수용성 에폭시계 도료

수용성 에폭시계 도료

100

주 1) 터치업 도료는 구도장계와의 경계면에서 과도하게 중첩 도장이 되지 않도록 주의하여야 한다.
부표 3.7 중방식 도장(무용제 에폭시계 / 수용성 우레탄계 도료 마감)의 전면 보수도장

구분

공정

구도장계

도료 및 표면처리

도막두께(㎛)

교량외부

(볼트 및

연결판 포함)

표면처리

SSPC-SP10

제1층

무관

무용제 에폭시계 도료

200

제2층

무관

무용제 에폭시계 도료

200

제3층

무관

수용성 우레탄계 도료

40

제4층

무관

수용성 우레탄계 도료

40

계

480

교량내부

(볼트 및 연결판 포함)

표면처리

무관

SSPC-SP10

제1층

무관

무용제 에폭시계 도료

200

제2층

무관

무용제 에폭시계 도료

200

계

400